凯发k8·中国官方网站

欢迎光临深圳市星辉精密机械有限公司 官网

专注精密非标零部件订制制作商

免费量身定制   绽放专属价值

全国免费咨询热线

13600163985

当前位置:首页 ? 行业新闻 » 慢走丝加工表面粗糙度增加有哪些因素?

慢走丝加工表面粗糙度增加有哪些因素?

文章出处:深圳市星辉精密机械有限公司 人气:2564发表时间:[2020-03-21]


慢走丝加工外表粗糙度添加主要有以下因素:
(1)选用的脉冲参数放电能量过大,使工件外表粗糙度添加。
(2)电极丝运行速度太快,使工件外表粗糙度添加。
(3)电极丝张力波动大,使工件外表粗糙度添加。
(4)去离子水工作液的电导率高,使工件外表粗糙度添加。
慢走丝加工断丝有哪些主要因素?如何处理?
以下列出了慢走丝加工断丝的主要因素及相应的办法。
(1)上喷嘴与工件上外表的距离太大,不能有用运用高压冲水。应查看、调整上喷嘴与工件上外表的距离。
(2)电参数不妥,脉冲放电能量太大。应调整电参数,降低脉冲放电能量。
(3)运用的电极丝质量不好,线圈叠压、氧化、外表粗糙或受损。应换用优质的电极丝。
(4)冲液调整不妥或太弱。应对照工艺查看冲液值,调整冲液大小。
(5)丝张力太高或走丝波动。应用张力计查看电极丝的张力,并进行调整。
(6)走丝速度太低。必要时调整。
(7)导电块和电刷损坏。应查看导电块和电刷的磨损、外表粗糙度(氧化)、衔接状况。

客户服务热线

13600163985

在线客服
sitemap缃戠珯鍦板浘